— 63 — 



Per dare un'idea dell'entità dell'effetto fotoelettrico delle lamine di 

 rame iodurato riporto qui i risultati ottenuti nelle stesse condizioni (illu- 

 minazione con arco lungo 18 millimetri alimentato da una corrente di 18 Am- 

 père; distanza fra piatto e rete =2 millimetri) con una di queste lamine 

 e una lastra di zinco amalgamato delle stesse dimensioni: 



Lamina 



Differenza di potenziale in Volta fra lamina e rete 



40 



80 



120 



240 



360 



480 



600 



720 



840 



Rame jodurato 



15 



20 



25 



32 



37 



38 



39 



39 



39 



Zinco amalgamato 



3 



4 



5 



5 % 



6 



6 



<5| 



61 



6 



Come si vede, il rame jodurato è considerevolmente più sensibile alla 

 luce che non lo zinco amalgamato, le due correnti fotoelettriche stando fra 

 di loro come 39 : 6 per una differenza di potenziale fra i 600 e gli 

 800 Volta. 



Le lamine di rame jodurato non subiscono diminuzione sensibile nel- 

 l'effetto fotoelettrico, anche se vengono lasciate esposte alla luce dell'arco 

 per una buona mezz'ora. 



Seguendo le indicazioni del Rigollot le altre lamine studiate vennero 

 preparate così: 



Rame bromurato: elettrolizzando una soluzione di bromuro di potassio 



Àmp 



al 20 ®/o per tre minuti primi con una corrente di 0,01 , oppure im- 

 mergendo la lastra di rame per 15 minuti primi in una soluzione alcoolica 

 di bromo ; le lamine così preparate presentano un aspetto biancastro, però si 

 alterano man mano alla luce annerendo un poco: l'effetto Hertz-Lenard da 

 principio piccolissimo aumenta in capo a poche ore fino ad un valore che 

 rimane poi costante per certo tempo ; però, al contrario di quello che avviene 

 nelle lamine di rame jodurato, sotto l'azione prolungata della luce dell'arco 

 l'effetto diminuisce notevolmente. 



Rame fluorurato: Esponendo la lamina di rame pulita all'azione del- 

 l'acido fluoridrico, emanante da una soluzione acquosa di questo; anche questi 

 preparati si alterano col tempo. 



Rame clorurato : elettrolizzando una soluzione acquosa di cloruro di 



A m 



sodio al 20 °/ 0 per 10 minuti primi con una corrente di 0,01 — £ ; lo strato 



cm 2 



di colore biancastro che così si forma è molto sensibile in principio, poi an- 

 nerisce abbastanza rapidamente perdendo la sua sensibilità fotoelettrica. 



